934 
uit een basisch mangaancarbonaat, hetwelk volgens analyse 54,10% 
MnO bevatte, en uit zuiver kwarts. Daar bij smelten aan de lucht 
in platina-kroezen steeds zwarte naaldjes ontstonden van hoogere 
oxyden, werden de bestanddeelen in met grafietdeksel gesloten grafiet- 
kroezen in den FLETCHER-oven gesmolten. Weliswaar ontstond er 
thans een rosé gekleurd produkt ; maar de kroezen brandden te 
snel af, en de koolstof verontreinigde de smelt te zeer, om de proe- 
ven langer op deze wijze voort te zetten. De grafietkroes werd 
dus in den FLETCHER-oven door een platina-kroes vervangen, weike 
door een op de draaibank passend gemaakten grafiet-deksel goed 
afgesloten werd. Aldus werd een zuivere rhodöniel verkregen, en bij 
snelle afkoeling in koud water, een rood glas, dat bij verhitten op 
een BüNSEN-brander weer in de rosé kristal massa overging. De analyse 
leverde de volgende getallen : 
Kristallen : Glas : Berekend : 
SiO, 46.25% 46.20% 45,95% 
MnO 53,8 % 53,8 % 54,0 % 
Het produkt bevat dus nog cirka 0,25% Si0 2 te veel; maar het 
was niet anders dan toevallig mogelijk, om nader tot de theore- 
tische samenstelling te komen. 
De bereiding van het ortho-silikaat geschiedde op geheel analoge 
wijze ; na tweemaal verbeteren werd door analyse gevonden : 
Gevonden : Berekend : 
Si O, 29,60% 29,82% 
MnO 70,4 % 70,2 % 
De kleur van het smeltprodukt is bruinzwart, en bestaat uit 
glanzende kristallen, welke bij fijn wrijven een grijs poeder leveren. 
Behalve de kunstmatige rhodoniet : MnSiO t , werden ook nog enkele 
natuurlijke, uitgezóchte, zeer zuivere rhodonieten van het Radau-Tal, 
van Franklin, N. J., van Auvergne en van Langban in Zweden, op 
hunne smeltpunten onderzocht. Bij het smelten in lucht zoowel als 
in stikstof, worden de rhodonieten steeds donker gekleurd door 
ontleding, en door eene geringe oxydatie. Echter schijnt dit op het 
smeltpunt weinig invloed te hebben, het maakt enkel de lokalisee- 
ring der effekten op de smeltlijnen wat bezwaarlijker. Bij alle rhodo- 
nieten werden drie achtereenvolgende warmte effekten waargenomen ; 
bij herhaald smelten eener zelfde massa, worden deze echter allengs 
vager. Over de beteekenis dezer effekten zal nader onderzoek nog 
klaarheid moeten brengen. 
De waarnemingen geschiedden met het thermoelement ïl ; de 
resultaten zijn, na korrektie, in de volgende tabel bijeengeplaatst; 
